Probieren der Eisenerze auf dem nassen Wege. 



201 



Das Eisen wurde in Vitriolsäure und Salzsäure aufgelöset, und durch verschiedene 

 Laugensalze niedergeschlagen, der Niederschlag ausgelaugt, auf ein Seyhezeug gethan, getrock- 

 net und gewogen. Die Ausschläge dieser Versuche habe ich, der Kürzer halber, in folgender 

 Tafel aufgesetzt. In derselben zeigt die erste Spalte das Gewicht des, aus einer Eisenauflösung 

 niedergeschlagenen Kalkes, nachdem solcher in einem Zimmer getrocknet worden ist, bis die 

 Abnahme dessen aufzuhören schien *). Die zweyte Spalte zeigt das Gewicht der nemlichen 

 Kalke, nachdem selbige vier und zwanzig Stunden einer Wärme von 70 bis 80 Graden aus- 

 gesetzt gewesen sind. Die dritte Spalte gibt zu erkennen, was die Kalke wogen, nachdem 

 sie eine Viertelstunde in einem Tiegel völlig geglühet waren. 



1) 100 Theile Eisenfeilspähne, in Vitriolsäure aufgelöst, und durch 



ätzendes Gewächslaugensalz niedergeschlagen, gaben . . 



2) 100 Theile Eisenfeilspähne, in Salzsäure aufgelöst, und durch 



ätzendes Gewächslaugensalz niedergeschlagen, gaben . . 



3) 100 Theile Eisenfeilspähne, in Vitriolsäure aufgelöst, und durch 



gewöhnliches Weinsteinsalz niedergeschlagen, gaben . . 



4) 100 Theile Eisenfeilspähne, in Vitriolsäure aufgelöst, durch 



Weinstemsalz niedei'geschlagen und gewogen, sobald der 

 Niederschlag ein trocknes Ansehen erhalten hatte . . . 



5) 100 Theile Eisenfeilspähne, in Salzsäure aufgelöst, und durch 



Weinsteinsalz niedergeschlagen 



6) 100 Theile Eisenfeilspähne, in Vitriolsäure aufgelöset, und 



durch angeschossenes Sodasalz niedergeschlagen, gaben . 



Gewicht der Eisenkalke. 



Nachdem Nachdem Nachdem 

 Trocknen Trocknen Glühen, 

 in mittle- bey 70 — 

 rar "War- 80 Gra- 

 me, den. 



171 



173 



199 



257 



201 



181,5 



167,4 



169,3 



142,6 

 142,2 

 144,5 



142,8 

 142,t 



*) Der niedergeschlagene, ausgelaugte und auf dem Seyhezeuge gesammelte Eisenkalk erhält bald 

 ein trocknes Ansehn, fährt aber gleichwohl mehrere Tage hindurch fort, am Gewichte abzunehmen. Ob ich 

 gleich zu jedem Versuche nicht mehr, als 0,04 Loth Eisenfeilspäne angewandt habe, so vergingen doch oft 

 8 Tage, ehe der auf dem Seyhezeuge gesammelte Kalk sein kleinstes Ge^iàcht erhielt. Der durch Weinstein- 

 salz gefällte, trocknete gemeiniglich am langsamsten, und der Kalk, welcher bey dem Versuche N 8. erhalten 

 wurde, trocknete merklich schneller, als irgend einer von den andern. Die Ursache dieser Erscheinung scheint 

 in einer allmählig fortfahrenden Verwechslung der Bestundtheile des Eisenkalks zu stecken. Die demselben 

 anhängende Feuchtigkeit scheint sich nicht eher scheiden zu wollen, als die reine Luft eingesogen worden 

 ist. Das Weinsteinsalz hält vermuthlich einen geringen Theil öhligten Stoffes, welcher sich bey der Fällung 

 an den Eisenkalk hängt, und dessen Vermögen, reine Luft einzusaugen, schwächt. 



Tom. XXXIX. 26 



